FCBA
INSTITUT TECHNOLOGIQUE

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REAGTION AU FEU D'UN MATERIAU
Selon 'arrêtê du 21 Novembre 2002 relatif à la réaction au feu
Laboratoire agréé du Ministère de I'intérieurf

No cM-19-8-033
valable 1 an à c'ompter du 08/01/2020

r'r'r'r',/Matériau présenté par

Shikada Sangyo lnc
428 Ohta Hirokawa town Yame-gun Fukuoka pref
8340114 JAPON

Marque commerciale

Textile conçu à base de bambou - modèles 410,415,
440,441,451 à 458, 46',1 à 467,480,481,485 à 488, 491,492,504,505 et Kyoan

Description sommaire:

Textile conçu à base de bambou ignifugé
Baguettes de diamètre 1 ,2 à 5,0 mm et/ou lames de hauteur 5,0 à 12,0 mm
Chaînes en vinylon ou en polyester toutes couleursMasse surfacique:700 à 1600 g/m'Tous coloris
Le détail de la description du produit est indiqué dans le rapport d'essai en appui cité ci-après.

Rapport d'essaisn" 4041'191318-2 du 0810112020

Nature des essais

Essai par rayonnement

Glassement,M2

Ce c/assement est valable pour toute apptication pour taquelte le produit n'est pas soum/b au marquage CE. En acaord avec te RPC, leMduneêtre utilisé dans le cas d'une mise sur le marché commede construction.

classement :Durabilité dulimitée à 12 mois (usage intérieur)(Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais en annexe de cedocument):--

Domaine d'application
AM 9 éléments de décoration en relief IAM 14 cloisonscoulissantes / AM 15 et 16 - gros mobilier et agencement principal / AM 18 Siège (Structure/-Ferroviaire

Ce Wæès veûal allesle uniqreûent des caÊctétisliques de l'échanlillon soumis aur êssais el he pÉjuge pæ des cilactéristiqres de poduils siûilaircs. Il ne conslilue pas
une cedifiêalion de woduils au sens de I'article L. 115-27 du code de la consùnation et de la loi du 3 juin 1994.

Ces conclusions ne podent que su los pertomancos de ftaclion au fou do l'élémonl objal du gésenl Næè6-veùal de clasæmont. Elles no pÉjugonl, on aucw cas, desaubes petfqmilcas

liées à son incqpqalion à un ouwage

Siège social'10, rue Galilée

Bordeaux, le 081 01 I 2020

77420 Champs-sur-Mame

Tél +33 (0)1 728/97 U

SIGNE

La technicienne enBordeauxIS,-"*rî::Nïe

desessais,-,,",1ffi--*"

Allée de Boutaul - BP 227
33028 Bordeaux Cedex
Iél +33 (0)5 56 43 63 00

fay +33 (0)5 56 43 04 80

Ce document comprend 1 page pour le Procès verbal de classement et 4 pages annexées pour le rapport d'essais.

Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral soit du procès verbal soit de la totalité du document.

www.fcba.fr

Siret 775 680 903 00132
APÊ.72192
Code WA CEE : FR 14 775 680 903

lnstitut technologiquêFCBA : Forêt, CeLlulose, 3ôis - cûnstruction, Ameublement

Document N" CM-19-B-033 Annexe Page 2 / 5
Rapport d'essais n" 4041191318-2 du 0810112020

FCBARAPPORT D'ESSAISn" 4041191318-2 du 08/01 12A20
1 . OBJET

Les essais rapportés par le présent document ont pour but de déterminer le comportement
au feu des matériaux, conformément aux prescriptions de l'Arrêté ministériel du 30 juin 1983
modifié le 21 novembre 2002, relatif à la réaction au feu des matériaux de construction etd'aménagement.
2 . IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du client

Shikada Sangyo lnc

Dénom ination commerciale

Textile conçu à base de bambou - modèles 410, 415,440, 441,451 à 458,461 à 467,480,481, 485 à 488, 491,492, 504,505 et Kyoan

Référence échantillons17121

Date d'arrivée de l'échantillon

26t11t2019

Procéd ure d'échantillon nage:

Par le client

Référence fabrication
Manufacturi ng reference- Description du produit

Caractéristiques attestées par le Demandeur
Textile conçu à base de bambou ignifugé par autoclave avec le produit Nonnen 984
à un taux de rétention de 81 100 g/m3Baguettes de diamètre 1 ,2 à 5,0 mm eVou lames de hauteur 5,0 à 12,0 mm
Chaînes en vinylon ou en polyester toutes couleurs (2 à 12 o/o êtr poids du produit)
Masse surfacique: 700 à 1600 g/m'Tous coloris

Ce document comprend 1 page pour le Procès verbal de classement et 4 pages annexées pour le rapport d'essais.

Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale

FCBADocument N" CM-19-B-033 Annexe Page 3 / 5
Rapport d'essais n" 4041191318-2 du 081011202Q

3 - GONDITIONS DES ESSAIS

3.1 - Conditionnement des éprouvettes
Le produit a été conditionné à (50+/-5%) d'humidité relative el à (23+l-2'C) jusqu'à masse
constante.
NB : La rnasse constante est atteinte lorsqu'après deux pesages successifs de l'échantillon à 24 heuresd'intervalle, la différence de masse ne diffère pas de plus de 0,1% de la dernière masse enregistrée.

3-2 - Essai par ravonnement selon la norme NF P 92 501 (Décembre 1995)

Cet essai est applicable aux matériaux rigides et aux matériaux souples d'épaisseursupérieure à 5 mm.
L'essai consiste à soumettre les éprouvettes à l'action d'une source de chaleur rayonnanteafin de provoquer éventuellement I'inflammation des gaz dégagés, d'observer la propagationde la combustion et de recueillir les données permettant d'estimer la quantité de chaleur
libérée par la combustion du matériau. L'échantillon plan de dimensions 300 mm x 400 mm
est placé sur une grille support en acier orientée à 45' et située à 30 mm d'une source dechaleur rayonnante électrique. Des dispositifs d'inflammations localisés de part et d'autre del'éprouvette ont pour but d'enflammer les gaz de pyrolyse dégagés par l'échantillon au cours
de l'essai. La durée totale du test est de 20 minutes.
Les temps d'inflammation, les temps d'extinction ainsi que les longueurs de flamme sontenregistrés tout au long de I'essai.
3.3 - Essais complémentaires
Pas d'essais complémentaires réalisés.

3.4 - Classement des matériaux en catéqories M selon NF P 92.507 (2004)

Les critères de classement ici après les épreuves de rayonnement sont donnés à partir del'indice q calculé pour 4 épreuves répliques.
Cet indice est déterminé comme suit :q-100 *hTi* ATAve0
Ih : sommes des longueurs de flammes supérieures à la partie plane de la surface radiante (en cm)
Ti : premier délai d'inflammation (en seconde)Ât : durée totale de présence de flammes (combustion effective) calculée pour chaque épreuve (en seconde)

Les limites de classe sont les suivantes :Comportement de type M1 si q<2.5
Comportement de type M2 si q<15
Comportement de type M3 si q<50
Sinon Comportement de type M4-3.5 - Epreuve de durabilité
Selon la norme NF P 92-512, ce matériau n'a pas fait I'objet d'une épreuve de durabilité
Ce document comprend 1 page pour le Procès verbal de classement et 4 pages annexées pour le rapport d'essais.

Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégraleDocument N" CM-19-B-033 Annexe Page 4 / 5
Rapport d'essais n" 4041191318-2 du OB|O1l202Q

FCBA
4. RESULTATSLes résultats d'essai font seulement part du caractère de l'échantillon d'un matériau souscertaines conditions d'essai. En aucun cas ils ne peuvent être les seuls critères à estimer lepotentielde risque au feu du matériau dans son utilisation.
Les résultats d'essai ne sont valides que pour l'échantillon donné du produit testé.

Date des essais : 04 et 1011212019
Eprouvette 4

Eprouvette 1

Eprouvette2

Eprouvette 3

Eprouvette 417121-453-SL

17121-492-SL

17121-465-SL17121-461-SL

1 71 21

Modèle 453
Sens lonq

Modèle 492
Sens lonq

Modèle 465
Sens lonq

Modèle 461
Sens lono

Modèle 488
Sens lono

Moment de la 1èreinflammation de la face
exposée (ti1, en seconde)

082

866345

Moment de la 1èreinflammation de la face non
exposée (ti2, en seconde)

00000

Somme des hauteurs deflamme Ih(en cm)

012I

I

18

Somme des durées decombustion effective IÂT (enseconde)

031

1539

37

0,00

2,63

2,70

2,29

6,58

-488-SL

Chute de gouttes ou débrisenflamméeslndiceq-loo x

I/'Ti* J AT

Observations durant les essais :Aucune

Note : pour les essais, les échantillons ont été scotchés sur une plaque de plâtre conforme àla norme NF EN 13238.

Ce document comprend 1 page pour le Procès verbal de classement et 4 pages annexées pour le rapport d'essais.
Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale

FCBA

Document N" CM-19-B-033 Annexe Page 5 / 5Rapport d'essais n" 4041191318-2 du 0810112020

Moment de la 1ère inflammation de la face
exposée (ti1, en seconde)

Eprouvette 5

EprouvetteG

Eprouvette 7

Eprouvette 817121-488-Sr1

17121-488-ST2

17121-488-ST3

17121-488-514

Modèle 488
Sens travers

Modèle 488
Sens travers

Modèle 488
Sens travers

Modèle 488
Sens travers

42051

45

33

0

27

24

46

0

78

48

11,58

0,00

5,99

7,70

Moment de la 1ère inflammation de la facenon exposée (ti2, en seconde)
Somme des hauteurs de flamme Ih(en cm)

Somme des durées de combustion

effective EÂT (en seconde)

Chute de gouttes ou débris enflammées

lndiceq100 *hTi* ATlndice q moyen

6,32Fait à Bordeaux, le 0810112020

WilfriLe TechnLdes essais

Fanny CASAMAJOR
La Technicienne chargée des essais

s6/*,ffi
La responsable teehnique feu

Ce document comprend 1 page pour le Procès verbal de classement et 4 pages annexées pour le rapport d'essais.

Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale